1918. No. r. DIE SULFID:SILIKAT-SCHMELZLÓSUNGEN. 117 
Zufolge früherer Bestimmung (durch Trennung mit einer schweren 
Flüssigkeit, KHgl;) von mir hat das Glas der Mansfelder-Schlacken (Nr. 32 
—33) sp. Gew. — 2.70 (und der krystalline Teil — 2.97). 
Unter annähernd demselben Verhältnis zwischen FeO einerseits und 
Al;Os, CaO, MgO usw. andrerseits steigt somit das sp. Gew. der Schlacken 
mit zunehmender Basizitàt, — und zwar mit rund 0.03 per Prozent ab- 
nehmender SiO,-Menge (oder zunehmender FeO-Menge). 
Mit zunehmender Basizität steigt dabei auch die Dünnflüssigkeit (bei 
derselben Temperatur, wie z. B. 13009) der Schlacken. 
Die Erhóhung des sp. Gewichtes der Schlacke erschwert das Hin- 
untersinken der Steinkügelchen; in entgegengesetzter Richtung. wirkt die 
Erhöhung der Dünnflüssigkeit. Die empirische Erfahrung lehrt, dafs die 
Erhöhung des sp. Gewichtes ein wichtigeres Moment ist, als die gleich- 
zeitig stattfindende Erhóhung der Dünnflüssigkeit. 
Bezogen auf 15? beträgt der Unterschied zwischen dem sp. Gew. von 
Kupferstein (5.15) und von Schlacke: 
Betas 4) clon e L oa (Cae (2:5 
a M Ties TOR ERU MEC MED 
Ziemlich genau derselbe Unterschied wird sich auch im Schmelzflufs 
geltend machen. 
— Die obigen Bemerkungen beziehen sich nur auf Rohschlacken mit 
höchstens 35-—38 9/9; SiO3.1 Bei noch höherer SiO,-Menge (und gerin- 
gerer FeO-Menge) erniedrigt sich freilich das sp. Gew. der Schlacken, 
aber andrerseits werden die Schlacken schon bei 40—45 °/9 SiO; ziemlich 
zähflüssig, und bei 50 ?/; und noch mehr SiO, wird die Zähflüssigkeit so 
bedeutend, dafs eine besonders hohe Ofen-Temperatur, d. h. eine beson- 
ders hoher Koksverbrauch nótig ist. 
Bei solchen sehr zähflüssigen Schlacken steigt der Kupfergehalt er- 
heblich, falls man nicht sehr viel Koks (wie beispielsweise in Mansfeld, 
siehe S. 113) vérwendet. 
5. In den Rohschlacken begegnet man beim Schmelzen von silber- 
haltigen Kupfererzen ziemlich genau demselben Verháltnis zwischen Kupfer 
und Silber in der Schlacke wie in dem Kupferstein. 
Ich verweise hierüber namentlich auf H. O. Horman: Metallurgy of Copper, New York 
1914, und die dort zitierte amerikanische Spezial-Literatur. 
Horman gibt (S. 259) eine Tabelle von 7 verschiedenen Kupferwerken über die Cu- 
und Ag-Prozente im Stein und in der Schlacke (Beispiel: 31.91 9/9 Cu und 11.34 Unzen Ag 
1 Nebenbei bemerke ich, daß dieselben am leichtesten schmelzbar sind, weil sie in der 
Nähe der eutektischen Grenze zwischen (Fe, R)?SiO4 und RSiO; liegen. 
